volumetrica variade fraca a forte. Sao consideradas madeiras de retratibilidade fraca as quepossuem valores de 4 a 9% , entre 9 e 14% sao consideradas medias e as queapresentam valores de 14 a 18% sao madeiras que sofrem forte retratibilidadevolumetrica. De acordo com essa informacao a madeira de acapu apresenta forteretracao volumetrica e a de melancieira media retratibilidade volumetrica.Cuidados especiais durante a secagem da especie acapu (controle detemperaturas, umidade e ventilacao) sao recomendados para evitar possiveisdefeitos. Analisando o modulo de ruptura da madeira de acapu verifica-se um valorelevado, isso indica que e uma madeira que apresenta alta resistencia a estetipo de solicitacoes. O valor do modulo de elasticidade tambem se apresentaalto, indicando que e uma madeira que sofre poucas deformacoes em resposta asforcas externas. E uma madeira que apresenta uma alta rigidez, superior a sucupira.Esta caracteristica potencializa a especie para ser utilizada na construcaocivil. Esta propriedade tambem a credencia para utiliza-la em moveis ou pecasmais robustas de interiores que exigem resistencia a flexao como elemento deresistencia. Valores medios dos parametros colorimetricos das madeiras de acapu e demelancieira comprados com outras especies. A cor da madeira de acapu e caracterizada pela claridade Esta madeira ecaracterizada como de coloracao castanho amarronzado escuro. A madeira demelancieira e de cor amarela clara. Fazendo-se uma comparacao da cor das madeiras estudadas com outras especiesmais conhecidas, os valores dos parametros colorimetricos demonstram que amadeira de melancieira apresenta valores muito proximos ao da cerejeira,colocando esta especie no grupo de madeiras claras. Ja a madeira de acapu temcoloracao mais proxima da madeira de ipe, colocando-a no grupo de madeirasescuras. Para as outras especies, observa-se que os valores dos parametros saobem distintos, caracterizando as diferencas de coloracao em relacao as especiesestudadas. Trabalhabilidade O comportamento das madeiras de acapu e de melancieira em relacao a maquinas,ferramentas e produtos de acabamento tiveram como finalidade disponibilizar ummaior numero de informacoes tecnologicas, melhorando a usinagem. A madeira do acapu apresentou excelente desempenho na serra circular. Para osdemais equipamentos como dessengrossadeira, furadeira de mesa, furadeiramanual, lixa fita, lixa manual, plaina manual e desempeno apresentou bomdesempenho, nao desgastando os equipamentos facilmente. Entretanto a madeiraproduz um po inerte que com o passar do tempo provoca irritacao nasal nooperador. A madeira gasta um pouco mais de lixa do que algumas especies como oMogno (Swietenia macrophylla), porem quando comparado ao Ipe (Tabebuia sp.) amadeira de acapu se mostra mais economica. Esta especie apresenta bomcomportamento perante a seladora, sendo necessaria apenas duas demaos para afinalizacao do acabamento. A media geral obtida pela aplicacao do questionariopara esta madeira perante aos equipamentos e material de acabamento foi de 8,5, isto e, tem um comportamento muito bom perante a equipamentos e material deacabamento. Ao se fazer a analise dos resultados de usinagem da madeira de melancieiraperante os equipamentos serra circular, desengrosso, tupia, furadeira de mesa,lixa fita e plaina manual, esta apresentou um comportamento bom, segundo osprofissionais da area (marceneiros) com uma nota media de 8. Esta especieapresenta um pouco felpuda ao passar por maquinario e mais aspera, gastando umpouco mais de lixa e material de acabamento (seladora) que especie anterior. A madeira de acapu